最 近 の ト ピ ッ ク ス

181

最 近 の ト ピ ッ ク ス

Mineral trioxide aggregate（MTA）の物
理化学的特性と直接覆髄後の歯髄反応
Physicochemical Properties ofMineral Trioxide Aggregate (MTA)and Pulp Tissue Response after
MTA-capping

SiO2），ケイ酸三カルシウム（3CaO・SiO2），アルミン酸三カルシウム（3CaO・Al2O3）などの無機質酸化物であり，これに石膏および造影材として酸化ビスマスが添加されている。MTA の硬化反応の主体はこれら無機質酸化物化合物の水和反応であり，この過程でケイ酸カルシウム水和物（3CaO・2SiO2・3H2O）と水酸化カルシウム（Ca（OH）2）の結晶が生成される。
MTA の操作時間は約４分，十分な硬化まで少なくと口腔健康科学講座う蝕学分野も３時間を要し，その後も硬化反応が緩やかに進行する。

桃子，重谷 佳見，韓 臨麟，
吉羽 永子，興地 隆史

練和直後の pH は 10 程度であるが，３時間後には 12.5に達し，強アルカリ性を示す。また，MTA 硬化体を水Division of Cariology, Operative Dentistry and Endodontics,中浸漬するとカルシウムイオンの持続的溶出が生じるとDepartment of Oral Health Science,ともに，溶液の pH が 12 程度で維持されることが報告

新潟大学大学院医歯学総合研究科

吉羽邦彦，鞍立Niigata University Graduate School of Medical and Dental Sciences

Kunihiko Yoshiba, Momoko Kuratate, Yoshimi
Shigetani, Linlin Han, Nagako Yoshiba, Takashi Okiji

されている。これらの現象は MTA 硬化体から水酸化カルシウムが持続的に溶出することを示すものであり，
MTA の「水酸化カルシウム徐放性材料」としての特性から，その新生硬組織形成能や抗菌作用の一端を説明できると思われる。
さらに MTA 硬化体をリン酸緩衝液中に浸漬すると，【は じ め に】溶出するカルシウムイオンがリン酸イオンと反応し，その表面にアパタイト構造を含むリン酸カルシウム結晶がMineral trioxide aggregate（MTA） は 1990 年 台 初析出することが示されており（図１），MTA の生体親

頭 に 米 国 で 開 発 さ れ た 歯 内 治 療 用 材 料 で，ProRoot和性や硬組織誘導能との関連性が想定される。また蒸留MTA（Dentsply Tulsa Dental）として製品化された。

水に浸漬すると炭酸カルシウムの析出も観察される4, 5）。

諸外国では 1998 年以降様々な臨床応用が認められていこれらの析出物が MTA 中の小孔や象牙質との界面部にるが，本邦では「直接覆髄」への適応が薬事承認され，沈着することで，封鎖性の向上に寄与している可能性が歯科用覆髄材料として 2007 年４月より発売されている。

ある。

本材は，逆根管充填，直接覆髄・断髄，穿孔封鎖，ア一方，MTA からのカルシウムイオンの持続的放出とペキシフィケーションなど様々な用途に臨床応用されるとともに，良好な封鎖性，抗菌性，生体適合性，硬組織誘導能を有することが報告されており1, 2, 3），これまで覆髄材のゴールドスタンダードとして使用されている水酸化カルシウム（製剤）に代わる生体機能性材料として注目されている。
本稿では，直接覆髄材としての MTA の物理化学的特性と直接覆髄後の歯髄反応について，我々の最近の研究結果を交えながら概説する。

【組成，硬化反応と物理化学的特性】
MTA は粉末と滅菌水で構成されており，両者を練和して使用する水硬性セメントである。MTA の主要な構成成分は，工業用セメントとして汎用されるポルトラン
ド セ メ ン ト と 同 様， ケ イ 酸 二 カ ル シ ウ ム（2CaO・

図１ リン酸緩衝液浸漬14日後のMTA表層析出物のSEM像フーリエ変換赤外分光法により，アパタイト構造を含むリン酸カルシウムであることが確認されている5）。

－ 81 －

182

新潟歯学会誌

39（2）
：2009

これに伴う表層析出物の形成により本材の内部で構造・これらの結果は，MTA と歯髄組織との界面部に形成組成変化が起こることが想定され，物性の低下が懸念さされる歯髄変性層に，露髄部周辺で増殖した細胞が遊走れる。実際，MTA を蒸留水中に浸漬すると表層部にカし，その後象牙芽細胞へと分化することで硬組織形成がルシウム溶脱層の形成が認められる。しかしその形成過開始されることを示している。また水酸化カルシウムに程は構成成分の喪失へと一方的に進行するものではな

よる直接覆髄でも概ね同様の組織反応を示すことが観察

く，表面における炭酸カルシウムの析出とともにカルシされており，MTA から放出される水酸化カルシウムのウム溶脱層内での Si，Al の集積が並行して生じること作用がその生物学的活性の主体であることが示唆されが示されている4）。この現象は，カルシウムの溶出を補る。

償するいわば自己修復機能と捉えることができ，カルシ【結ウム徐放性を示しつつ崩壊の少ない材料としての性質を語】有している可能性が推察される。
MTA 直接覆髄後の歯髄反応ならびに硬組織形成機序【直接覆髄後の歯髄組織反応】に は， 水 酸 化 カ ル シ ウ ム と の 共 通 点 が 多 い。 しかし
MTA は封鎖性と材料の安定性に優れており，その操作

MTA の露出歯髄への応用により，被蓋硬組織（dentin性に若干の問題があるものの臨床的に有利と思われる。

bridge）形成を伴う創傷治癒が，従来の水酸化カルシウ

MTA 独自の生物学的活性の存在の有無や生体内での挙ム（製剤）と同等以上に期待できることを示す報告が数動等，今後の検討課題であるが，これらの研究を基に新多くなされている2, 3）。

たな生体機能性ケイ酸カルシウム系セメントの開発も期

MTA と水酸化カルシウム（製剤）とは直接覆髄後の待される。

治癒過程に組織学的な類似点が多い。これは前述のとお【参 考 文 献】

り，MTA が「水酸化カルシウム徐放性材料」としての特性を示すことと深く関連すると思われる。
ラット臼歯に MTA による直接覆髄処置を施し経時的
6）１）Torabinejad M and Chivian N: Clinical applica-に観察したところ ，術直後に露髄面直下に一層の歯髄

tions of mineral trioxide aggregate. J Endod, 25:

変性層が形成され，その後，覆髄部近傍および歯冠歯髄

197-205, 1999.

部で活発な細胞増殖に引き続き，術後５日に線維性基質

２）興地隆史，鞍立桃子，吉羽邦彦：MTA の物性との形成と新生象牙芽細胞様細胞の配列が観察された。７

生物学的特性．the Quintessence 26 : 2417-2426,

日以降には細管構造を有する象牙質様基質の形成が認められるようになり，以降経時的に厚みを増して観察され

2007.
３）Okiji T and Yoshiba K: Reparative dentinogenesis induced by mineral trioxide aggregate: a re-た（図２）。

view from the biological and physicochemical
points of view. Int J Dent, 2009 (in press).
４）鞍立桃子，重谷佳見，韓臨麟，興地隆史：水中浸漬された Mineral Trioxide Aggregate の組成変化．日歯保存誌，52 : 358-354, 2009.
５）韓臨麟，興地隆史：Mineral Trioxide Aggre-gate（MTA）からの析出物の化学的分析．日本
歯科保存学会 2009 年度秋季学術大会（第 131 回）
プログラムおよび講演抄録集．p 189, 2009.
６）Kuratate M, Yoshiba K, Shigetani Y, Yoshiba N,Ohshima H, and Okiji T: Immunohistochemical
analysis of nestin, osteopontin, and proliferating
cells in the reparative process of exposed dental
図２ MTA直接覆髄14日後の被蓋硬組織形成（ラット臼歯）
細管構造をもつ象牙質様基質が観察され，その歯髄側に象牙芽細胞様細胞の配列が認められる。

－ 82 －pulp capped with mineral trioxide aggregate. J
Endod, 34 : 970-974, 2008.